72 Karsten 



abtrennt , oder warum sich , in dem flüssig gewesenen und langsam er- 

 starrten kolilelialtigen Siabeisen und im weichen Stahl, kein Graphit, son- 

 dern nur Polykarburet auffinden läfstj so ist eine befriedigende Antwort 

 nicht leicht zu geben. Zunächst würde man wohl zu der Vermuihung 

 geführt werden , dafs der Kohlegehalt des Eisens irgend ein Maximum 

 erreichen müsse , um sich unter vorhandenen günstigen Bedingungen 

 metallisch abzuscheiden , und dafs sich , so lange als jenes Maximum 

 noch nicht erreiclit ist, ein Polykarburet bilden werde. Diese Annahme 

 würde das Vorhandenseyn einer bestimmten Verbindung von Polykar- 

 buret mit Eisen voraussetzen , welches sich zwar nicht läugnen , aber 

 doch auf keine Art nachweisen läfst , weil durch die Analyse , in vielen 

 Arten des graiten Roheisens, eine geringere Menge von gebundener Kohle 

 aufgefunden wird, als in manchen Arten des weichen Stahls. Mit gröfse- 

 rer Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen , dafs die Abscheidung des Gra- 

 phit, im ersten Augenblick des Erstarrens, wirklich erfolgt, und dafs sich, 

 in der noch lange anhaltenden Glühhitze, Verbindungen einleiten, welche 

 wir beim fortgesetzten Glühen des Stabeisens mit Kohle entstehen sehen. 

 Weil derselbe Erfolg eintritt , wenn Graphit , oder selbst graues Rohei- 

 sen , statt der Kohle , beim Cementiren des Stabeisens angewendet wer- 

 den , so gewinnt jene Annahme um so mehr Wahrscheinlichkeit, als in 

 dem Stabeisen und in dem weichen Stahl ein überwiegendes Verhältnifs 

 des Eisens zur Kohle statt findet , wodurch ein sehr hoher Grad von 

 Hitze zum Flüssigwerden der Masse, folglich auch eine längere Zeit zum 

 langsamen Erstarren derselben erfordert wird ; so dafs alle Bedingungen 

 vorhanden sind, um den schon gebildeten und von der überwiegenden 

 Masse des noch weissglülienden Eisens umgebenen Graphit wieder zu zer- 

 stöhren. .Je mehr der Kohlegehalt des Eisens zunimmt, desto mehr fal- 

 len jene Bedingungen weg, indem die Masse schneller erkaltet vmd der aus- 

 geschiedene Gi-aphit von einer geringeren Menge Eisen umgeben ist. 



Wo sich Graphit gebildet hat, kann man mit Zuverlässigkeit auf 

 eine vorhergegangene vollkommene Flüssigkeit der Masse schliefsen. Des- 

 halb scheidet sich auch beim langsamen Erkalten des glühenden, aber 

 nicht bis zum flüssigen Zustande erhitzten harten Eisens , niemals Gra- 

 phit aus , sondern die Mischtmg ändert sich in ein Polykarburet um, 

 welches sich mit der übrigen Masse des Eisens verbimden befindet. 



